Der gegenwärtige Staud d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 17 



bei welcher die einzelnen Mischungsverhältnisse der Ki-ystalle beim Erhitzen 

 Schmelze auszuscheiden beginnen. Diese Kurve wird auch ..Soliduskui've" 

 genannt. Die einzelnen schraffierenden Linien verbinden je eine Schmelze 

 mit den Krystallen, die l)ei der betreffenden Temperatur sich aus ihr aus- 

 scheiden und im Gleichgewicht mit ihnen sind. Man erkennt, weshalb im 

 allgemeinen die Krystalle eine 



andere Zusammensetzung ha- Fig.s. 



ben als die Schmelze, aus der 

 sie sich bilden. 



Fig. S gibt einen anderen 

 Typus von Zustandsdiagram- 

 men, und zwar das der Gold- 

 nickellegierungen. Hier ist die 

 Löslichkeit im geschmolzenen 

 Zustande ebenfalls eine voll- 

 kommene, wie im Diagramm 

 daraus ersichtlich ist, dali 

 oberhalli des Nickelschmelz- 

 punktes das weiße Homogen- 

 feld der Schmelze durch das 

 ganze Diagramm hindurch- 

 reicht. Im kiwstallisierten Zu- 

 stande dagegen ist die gegen- 

 seitige Löslichkeit nur be- 

 schränkt. Gold nimmt etwa 

 17 At " Nickel und Nickel 

 etwa 6 AtVo Gold in fester 

 Lösung auf. wie sich aus der 

 Ausdehnung der beiden weißen 

 Homogenfelder links und 

 rechts auf dem Diagramm 

 entnehmen läßt. Zwischen bei- 

 den liegt das Feld der ge- 

 sättigten beiden festen Lösun- 

 gen. Die Liquiduskurve, welche 



das Feld der Schmelze nach unten abgrenzt, besteht hier aus zwei Ästen. Es 

 ist ein allgemeines Gesetz, daß die Liquiduskurve ebenso viel verschiedene Äste 

 haben muß, als sich verschiedene Krystallarten auf der Schmelz abschneiden. 

 Jeder dieser Äste ist die Gleichgewichtskurve der Schmelze gegenüber 

 einer neuen KrystaUart; zu jedem Liquidusast gehört ein entsprechender 

 Solidusast, der die Sättigung umgekehrt der Krystalle mit Schmelze angibt 

 und sich über dasselbe Temperaturgebiet erstreckt, wie der zugehörige 

 Liquidusast. Zwischen beiden liegt jedesmal ein Feld, in welchem Schmelze 

 und KiTStalle miteinander im Gleichgewicht sind, und die schraffierenden 

 Linien geben wieder an, welche Zusammensetzungen der Schmelze und der 



E.Abderhalden. Fortschritte. VHI. 9 



Znstandsdiagramm der Gold-Xiekel-Legierungen. 



